784 Anatomie. — Morphologie der Gewebe. 
Bezüglich des Wassergehaltes ergiebt sich, dass das Kernholz nur Wandungswasser 
(Imbibitionswasser), der Splint ausser solchem zu jeder Jahreszeit liquides Wasser im Lumen 
seiner Elemente führt, im Hochsommer und um Neujahr am reichlichsten, im Frühjahr und 
Herbst am wenigsten. Im Splinte nimmt der Wassergehalt von unten nach oben zu, noch 
schneller im ganzen Holzkörper, da dieser nach oben hin ja relativ mehr Splint bildet. 
Wegen der weiteren Details muss auf das Original verwiesen werden, dessen Schluss 
45 Einzeltabellen bilden, welche sich auf Jahresringbreite, Gewicht der organischen Substanz 
in 180 Raumtheilen des frischen Holzes, auf den Luftraum, den Wassergehalt, das specifische 
Gewicht und die Schwindeprocente der untersuchten Hölzer beziehen. 
Die unter Titel (61) angeführte Mittheilung ist als Vorläufer für die besprochene 
Arbeit erschienen. 
42. H. Mayr (107) untersuchte eine grössere Anzahl von in Klein-Flottbeck bei Hamburg 
in den Gartenanlagen J. Booth’s erwachsenen exotischen Laubhölzern und stellte von Fall 
zu Fall Vergleiche an mit den einheimischen Holzarten. Mayr taxirt die Güte einer Holzart; 
nach ihrem specifischen Gewichte: für Dauer, Brennkraft, Tragfähigkeit, Zähigkeit, die Haupt- 
eigenschaften, welche bei der Beurtheilung eines Holzes in Betracht kommen, ist das specifische 
Gewicht, der ziffermässige Ausdruck u. z. jenes specifische Gewicht, welches sich auf absolut 
trockenes Holz (d. h. nach völligem Austroeknen bei 105°C.) bezieht. Aus R. Hartig’s 
Untersuchungen geht hervor, dass alle Holzarten bei einer gewissen Jahrringbreite, vielleicht 
auch bei einem gewissen Alter ein Maximum von specifischem Gewicht, also ein Optimum 
an Güte erkennen lassen. So liegt z. B. beim Eichenkernholz von der bayerischen Hoch- 
ebene das Optimum bei 4mm Jahrringbreite mit 73 spec. Gewicht; Eichenkernholz von 
2 mm Ringbreite hat nur 70 spec. Gewicht, solches von 6 mm Ringbreite nur 66 spec. Gewicht. 
Die Klein-Flottbecker Sendung enthielt Querscheiben von 4 Carya-Arten, von 
Quercus rubra, Juglans nigra und mehreren anderen. Die Caryas waren durchschnittlich 
55 Jahre alt und bestanden, da die Caryen ungefähr erst mit dem 50. Jahre Kernholz 
bilden, zumeist aus Splint. De Hölzer wurden also richtiger Weise nur mit dem Splintholz. 
unserer Eichen verglichen. Hierbei zeigte sich: 
Splintholz von Juglans nigra hat bei 2 mm Jahrringbreite ein spec. Gew. von 55 
5 „ Quercus rubra a oHmm e arten FRE RSENSREN CH 
n » » pedunculata » „ 2mm B) 2) D) „ » 67 
5 5 r 5 (aus Klein-Flottbeck) ln en 107 
5 „ Praxinus excelsior (aus München) 4 ill Ak RER TT 
5 „ Carya amara (aus München) ® ll es rl 
» » » alba (aus München) » 1) » „ D) 75 
» 5 » tomentosa (aus München) R 5 x NETT 
5 > „  poreina (aus München) n > 5 ia ymEn288 
D) » ” » (aus Amerika) » » » a 88 
5 e nr y (aus Amerika) bei 0.5 mm Ringbr. N leie 
® „ Fraxinus excelsior hat bei 0.5 mm Ringbreite ein spec. Gew. von 43 
Kernholz „ Juglans nigra Sa ask 4mm 5 5 4 N TA LRCK 
5 „ Quercus rubra a 2ımm „ 5 " BR N ENTE SION 
n „ Fraxinus excelsior ED mm 3; y 5 ER RR A) 
y „ Quercus pedunculata „ „ 2mm 5 5; 5 0) 
5 Carya porcina (Amerika) „ 2mm 5 „ > re SO 
Dan: geht hervor, dass das Holz aller Carya-Arten schwerer und damit besser 
ist, als das unserer Eiche en Esche; Carya porcina ist die vorzüglichste Art. 
Anatomisch betrachtet, besteht das Carya-Holz der Grundmasse nach aus dick- 
wandigen Libriformfasern; die Gefässe sind im Jahrringe annähernd gleich vertheilt, ihre 
Grösse aber nimmt vom Frühjahrs- zum Herbstholze rasch ab, sodass das Holz zu den 
ringporigen zu rechnen ist. Im Querschnitte zeigen sich nen) den Jahrringen parallel 
laufende hellere Zonen, mit freiem Auge kaum sichtbar, welche vom Holzparenchym gebildet: 
werden; die Markstrahlen sind ziemlich gleich dick und kaum sichtbar, wodurch das Holz 
sich leicht von jenem der Eiche unterscheiden lässt. Die Unterscheidung der’ einzelnen 
